268 ‘SUR QUELQUES MINES DE FER LIMONEUSÉS 
une portion de la même substance, qui a été débarrassée, 
au moyen de l’acide muriatique , d’un peu de fer qui s’é- 
toit précipité avec elle. Cette dernière contenoîit quelques 
traces de chrôme , car elle communiquoit au borax une 
couleur verte très-sensible : c’étoit de la silice. 
Je précipitai le fer de sa dissolution par l’ammoniaque, 
et je mêlai à la liqueur filtrée de l’oxalate d’ammoniaque 
qui y forma un précipité assez abondant d’oxalate de 
chaux. 
Le fer encore humide et très-divisé fut traité avec 
l’acide acéteux , le mélange évaporé à siccité , et le ré- 
sidu repris par l’eau. Je reconnus, par différens moyens, 
dans la liqueur claire et sans couleur , la présence de 
l’oxide de manganèse , de l’aluminé , qui avoient échappé 
à l’action de l’alcali dans la première opération, et d’une 
assez grande quantité de chaux que Palcali volatile avoit 
précipitée à la faveur de l’oxide de fer. 
D’après ces expériences et les résultats qu’elles ont 
fournis , il est évident que les crasses ou scories d’affi- 
nage qui en ont fait le sujet, sont formées : 1°. d’une 
grande quantité de fer oxidé au z7irimum ; 2°. de man- 
ganèse oxidé ; 3°, d'acide phosphorique; 4°. de chrôme 
probablement à Vétat d’oxide; 5°. de silice ; 6°. d’alu- 
mine ; 7°. de chaux, dont une partie est peut-être com- 
binée à l’acide phosphorique. 
On ne peut guère douter que toutes ces matières ne 
fussent contenues, au moins en partie , dans la fonte qui 
a fourni les scories : le charbon pourroit tout au plus leur 
avoir communiqué de la chaux, de la silice et du man- 
